( 8g5 ) 



parc avec le plus grand soin par M. Matthey, qui a réussi à dépasser nota- 

 blement le degré de perfection chimique requis par la Commission inter- 

 nationale : les analyses de MM. Stas et Debray donnent toute certitude à cet 

 égard. Cependant, lorsque je pris la densité des cylindres de platine iridiés 

 destinés à faire les prototypes, je trouvai dans bien des cas une densité 

 trop faible. Tl existait donc des vides à l'intérieur des cylindres. Sur plu- 

 sieurs d'entre eux, en effet, nous reconnûmes, M. Debray et moi, des fentes 

 parallèles à l'axe, provenant du laminage de lingots qui contenaient quel- 

 ques parcelles du creuset dans lequel le métal avait été fondu. Il fallait 

 remédier à cette défectuosité. 



» Nous finies fondre l'un de ces cylindres dans un morceau de chaux 

 creusé d'un trou exactement de même forme; le lingot obtenu, soigneuse- 

 ment nettoyé, dressé et poli, paraissait parfaitement homogène. M. Debray 

 s'assura de la composition. Cependant, je trouvai une densité trop petite. 

 Quelque vide s'était donc fait à l'intérieur pendant la solidification. Nous 

 résolûmes de le combler par pression. Le cylindre, porté à la Monnaie, y 

 reçut cinq forts coups de balancier. La densité se trouva augmentée, mais 

 pas encore suffisamment. Le cylindre, recuit ('), fut frappé de nouveau, 

 puis recuit et frappé à refus. Il présenta alors la densité prévue; et une 

 nouvelle frappe, extrêmement énergique, n'amena plus aucun effet. Un 

 second cylindre, soumis à un traitement analogue, se comporta sembla- 

 blement. Nous avions dès lors un procédé certain pour rendre excellents 

 les kilogrammes qui n'avaient pas la densité exigée par la Commission : les 

 fondre et les frapper à refus. Tous les cylindres traités de cette façon ont 

 offert exactement même densité ( 2 ), égale à la densité 21, 55 d'un mélange 

 de 9 parties de platine pesant chacune 21, 4b' et de 1 partie d'iridium 

 posant 22,38, les variantes introduites à dessein dans la frappe, le recuit, 

 l'écrouissage, n'ayant eu aucun effet sur le résultat. En résumé : 



» i° L'alliage de 9 parties de platine et de 1 partie d'iridium se com- 

 porte, au point de vue de la densité (et aussi au point de vue de la chaleur 

 spécifique), comme un mélange; 



» 2° Pour cet alliage, et sans doute aussi pour tout métal physiquement 

 homogène, la densité est un nombre parfaitement défini qui, une fois 



( l ) Le recuit a pour objet d'éviter les brisures. 



(/-) Les nombres trouvés sur 11 kilogrammes oscillent entre 21,048 et 21, 552, l'exac- 

 titude des déterminations étant précisément de 2 unités du troisième ordre décimal. 



C. R., 1889, 1" Semestre. (T. CVIU, N« 17.) lit) 



